110 



N° 2. Cette variété est généralement plus brillante, 

 plus métalloïde que le numéro précédent, et contient 

 plus de manganèse anhydre. Elle est un peu cellu- 

 laire, avec une pesanteur spécifique de 3,67. 



Elle renferme les mêmes composants que le n° 1 , 

 mais elle diffère en ce qu'elle contient sur 100 par- 

 lies. 



75,6 péroxide manganèse. 

 2,5 eau. 



N° 3. Sa teinte générale est d'un gris noir bleuâtre , 

 avec peu de brillant; il est plus dur, plus compacte 

 que les espèces précédentes. Sa densité est 4, 

 Sur 100 parties il contient : proxide 73,2 



eau 6, 



Ces trois variétés, formées de péroxide anhydre et 

 hydraté, dont les proportions varient d'échantillon à 

 échantillon, sont à cause de cela difficiles à bien ca- 

 ractériser isolément. L'acide muriatique les attaque 

 toutes promptement, avec dégagement abondant de 

 chlore. Des cristaux lamellaires de carbonate de 

 chaux, souillés d'argile, sont encore irrégulièrement 

 répandus dans la masse du rainerai et en altèrent le 

 coup-d'œil sous le rapport de la vente commerciale. 



En prenant la moyenne delà proportion de péroxide 

 de manganèse reconnue dans chacun des numéros que 

 nous avons reçus, nous aurons, comme richesse de ce 

 minerai, 73,43 de péroxide anhydre pour 100. 



A la mine, on trie le minerai en quatre qualités; 

 il me paraît préférable d'en faire deux seulement. 

 L'une composée, autant que possible, du minerai 

 brillant, essentiellement formé par du péroxide 

 anhydre, qui est le plus riche et le plus estimé; la 

 seconde de minerai terne. La première qualité pour- 



